## ANALISIS PENGARUH BENTUK DAN UKURAN AGRAGAT KASAR TERHADAP SIFAT- SIFAT BETON SELF COMPACTING CONRATE (SCC)

## ANANDA OKI PUTRA, FARLIN ROSYAD
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Darma Palembang okikkputraa@gmail.com, farlin.rosyad@binadarma.ac.id
Abstract: Self  Compacting  Concrete  atau  biasa  disingkat  dengan  SCC  merupakan  beton inovatif  yang  dapat  memadatkan  sendiri  (tanpa  vibrator)  dan  mampu  mengalir  dengan beratnya  sendiri  untuk  mengisi bekisting dengan jenuh tanpa mengalami segregasi. Material dari SCC tidak jauh berbeda dari  beton  normal,  yaitu  agregat  kasar,  agregat  halus,  semen, air,  hanya  saja  pada  SCC  terdapat  bahan  tambah  admixture  berupa  superplasticizer.  Dari hasil  pengujian  agregat  kasar  didapat  kesimpulan  bahwa  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton SCC umur 7 hari menggunakan 3 sampel benda uji, dengan masing masing hasil yaitu SCC- 1/1-7hari  sebesar  28,41  Mpa,  lalu  SCC-1/2-7hari  sebesar  28,35  dan  SCC-2/3-7hari  28,41. Dan SCC-1/1-28hari sebesar 42,21, lalu SCC-1/2-28hari sebesar 42,16, dan SCC-2/3-28hari sebesar 42,10.
Keywords: Agregat Kasar, Self Compaction Concrete

## A.Pendahuluan
Pada  saat  ini,  perkembangan  teknologi  sangat  pesat  seiring  dengan  penyesuaian kebutuhan  manusia yang  terus  meningkat.  Salah  satunya  dapat  dilihat  dari  perkembangan teknologi  dibidang  konstruksi.  Pembangunan  dalam  bidang  konstruksi  di  era  modern menunjukkan  perkembangan  yang  signifikan,  diantaranya  dalam  pembanguan  jembatan, terowongan, perumahan, gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Bagian terpenting dari hal tersebut salah satunya dilihat dari mutu beton itu .
Self  Compacting  Concrete  atau  biasa  disingkat  dengan  SCC  merupakan  beton  inovatif yang dapat memadatkan sendiri (tanpa vibrator) dan mampu mengalir dengan beratnya sendiri untuk  mengisi  bekisting  dengan  jenuh  tanpa  mengalami  segregasi.  Material  dari  SCC  tidak jauh berbeda dari beton normal, yaitu agregat kasar, agregat halus, semen, air, hanya saja pada SCC terdapat bahan tambah admixture berupa superplasticizer.
Beberapa penelitian yang dilakukan dalam pengunaan beton SCC adalah penelitian Abd. Karim, Sudarman Supardi, Mukti Maruddin, Rahmat Hidayat Samsuddin (2021) Metode Self Compacting  Concrte  (Scc)  Terhadap  Sifat  Mekanis  Beton”  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  superplasticzer  terhadap  workabality  beton  Self Compacting Concrte dengan hasil pengujian slump cone test pada beton normal sebesar 8 cm, sedangkan hasil slump flow pada beton Self  Compacting  Concrte  sebesar  75  cm,  didapatkan nilai kuat tekon beton normal sebesar 25,096 Mpa dan nilai kuat tekan beton Scc 30,264 Mpa dari mutu rencana 25 Mpa, nilai kuat tekan tarik beton normal sebesar 2,343 Mpa atau 9,340% dari nilai kuat tekan nilai kuat tarik belah beton Scc sebesar 3,358 Mpa atau 11,09% dari nilai kuat tekan.
Penelitian  lainya  fitri  yanto  hermansah,  abinhot  sihotang  (  2019  )  Studi  Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri (SCC). Beton memadat mandiri (SCC) adalah beton inovatif yang tidak memerlukan getaran pada saat proses  pelaksanaanya.  Beton  ini  diberikan  zat  tambah  berupa  superplasticizer  pada campurannya  agar  dapat  mengalir.  Berdasarkan  EFNARC, beton ini harus memenuhi 3 (tiga) kriteria  yaitu  filling  ability,  passing  ability  dan  segregation  resistance.  Oleh  karena  itu dilakukan penelitian untuk mengetahui sifat beton segar dan beton keras pada campuran beton SCC  dengan  ukuran  agregat  kasar  maksimum  10  mm  dan  20  mm.  Kemudian  komposisi campuran  juga  dibedakan  berdasarkan  modulus  kehalusan  gabungan  agregat  yang  seragam dan bervariasi. Kuat tekan target pada campuran beton SCC 27 MPa dan 47 MPa.Perancangan campuran  beton  SCC  untuk  penelitian  ini  menggunakan  cara  SNI  yang  dimodifikasi  dengan metode Dreux.  Kadar  superplasticizer  yang  digunakan  untuk  semua  jenis  campuran  sebesar 1,5%  dari  berat   semen.  Hasil    pengujian  beton  SCC  menunjukan  campuran  mempunyai
karakteristik  yang  relatif seragam jika modulus kehalusan agregat campuran mempunyai nilai yang sama.
Penelitian  lainya  Dwi  Nurtanto,  Hernu  Suyoso,  Nanin  Meyfa  Utami,  Winda  Tri Wahyuningtyas,  Wiwik  Yunarni  W  (2020)  Perbandingan  mix  desain  beton  menurut  SNI dengan  bina  marga  terhadap  kuat  tekan  Scc.  Dalam  penelitian  ini  dengan  hasil  variasi  0,9%, 1%, 1,1% dari berat semen, dengan pengujian bentuk silinder 10x20 cm pada umur pengujian 3  dan  28  hari  dengan  hasil  penelitian  0,9%  yang memiliki  kuat  tekan  tertinggi  pada  28  hari, penambahan 0,9%
Penelitian  selanjutnya Erwin  Syaiful, Eddy  Agus Muharyanto (2021) Kuat tekan beton Self Compacting Concrte (Scc) Mengunakan pasir besi pada pesisir pantai kecamatan waplau. Pada  penelitian  ini  menganilis  karakteristik  dari  pasir  besi  dengan  memperlihatkan  modulus kehalusan  2,55  termasuk pasir agak kasar. Kuat tekan rata-rata didapat beton Scc 100% pasir besi umur 3,7 dan 28 hari  adalah 13,46 Mpa,19,23 Mpa dan 28,27 Mpa, Kuat tekan rata-rata didapat beton Scc 50% pasir sungai dengan umur 7 dan 28 hari adalah 14,42 Mpa, 20,57 Mpa dan 30,96 Mpa.
Penelian  selanjutnya  Wibowo,  Atonius  Mediyanto,  dan  Putri  Latifah  (2018).‟‟  Kajian modulus  elastisitas  pada  beton  mutu  tinggi  memadat  mandiri  dengan  variasi  penambahan bahan metakolin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental.hasil dari variasi  penambahan  bahan  metakolin  dalam  penelitian  ini  tidak  memenuhi  syarat  Self Compacting Concrte (Scc), akan tetapi memenuhi syarat sebagai beton mutu tinggi atau high strength.  Modulus  elastisitas  maksimum  dengan hasil  kadar  12,5%  metakolin  dan  kadar optimum  perhitungnan  berdasarkan  ASTM  C469  dan  eurcode  2-1992  yaitu  12,18%dan 12,42%dengan modulus elastisitas yang dihasilkan sebesar 37594,73 Mpa dan 37368,04 Mpa.
Pada  penelitian  selanjutnya  Kalompo,  Jayus  Tawi  Putra  (2017)  Perilaku  fisik  mekanik Self  Compacting  Concrte  (Scc)  dengan  filleer  Fly  ash  dan  superplasticizer  ligno  P-100  yang bervariasi.  Penelitian  menguji  perilaku  fisik  dan  mekanik  dari  beton  Scc.dengan superplasticizer  ligno  P-100  dan  Fly  ash  sebagai  bahan  tambah.  Kadar  superplasticizer  yang digunakan 0,5%, 0,8%, 1,2%,1,4% dan 2% dari berat semen dan kadar fly ash yang di tambah 12%  dari  berat  semen  pengujian  sifat  fisik  meiputi  pengujian  slupm-  flow,  v-funnel  dan  L- shape  box.  Dengan  dilakukan  pada  saat  umur  beton  dan  modulus  elastisitas  yang  dilakukan pada  umur  28  hari.  Hasi  penelitian  menujukan  bahwa  sample  adukan  beton  dengan  variasi 0,8%  -  1,4%  merupakan  adukan  beton  Scc,  sedangkan  aadukan  beton  dengan  variasi superplasticizer 0,5%, dan 2,0% bukan merupakan adukan beton Scc, belum optimalnya kadar superplasticizer dan juga munculnya efek negatif seperti bleeding juga segregasi meyebabkan adukan  beton  tidak  masuk  beton  Scc.  Kuat  tekan  tarik  belah  beton  Scc  dengan  variasi superplasticizer 1,0% berturut-turut sebesar 55,3602 Mpa, dan 33293 Mpa.

## B.Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri dalampembangunan fly over bantaian  yang  terletak  di  desa  Panang  Jaya  Muara  Enim.  Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  kajian  ini  adalah  metode  eksperimental  yaitu,  metode  penelitian  kuantitatif  yang digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independent  (Treatment/perlakuan)  terhadap variabel independen (hasil) dalam kondisi yang terkendali.
Bahan Penelitian
Adapun bahan penelitian yang digunakan yaitu :
1. Semen
2. Agregat Halus
3. Agregat Kasar yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 3 jenis yaitu
a. Agregat Kasar Ex Martapura 10x10mm
b. Agregat Kasar Ex Martapura 10x20mm
c. Agregat Kasar Ex Martapura 20x30mm
4. Air
5. Zat Adiktif Admixture Superplasticizer Consol N11 LN

## Alat Penelitian
Adapun alat penelitian yang digunakan yaitu :
1. L – Box
2. Slump Flow
3. V – Funnel
4. Timbangan
5. Ayakan
6. Gelas Ukur
7. Piknometer
8. Oven
9. Cetakan Beton Silinder
10. Mesin Uji Kuat Tekan

## C.Hasil dan Pembahasan
Proses pengujian sampel 3 jenis agregat kasar yaitu Batu 10 x 10 mm ex Martapura, Batu 10  x  20  mm  ex  Martapura,  dan  Batu  20  x  30  mm  ex  Martapura  yang  dilaksanakan  di Laboratorium  PT.  Ricky  Kencana  Sukses Mandiri  yang  terletak  di  desa  Panang  Jaya  Muara Enim.
Pengujian Bentuk dan Gradasi Agregat Kasar Batu ex Martapura 10 x 10 mm 1. Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar
Tabel 1 Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah (%) Nomor Ukuran(mm) Tertahan Lolos Berat Tertahan Kumulatif 1 1/2 inci 37,5 0 0 0 100 1 inci 25 480 480 5,69 94,31 3/4 inci 19 2940 3420 40,53 59,47 ½ inci 12,5 4294 7714 91,41 8,59 3/8 inci 9,5 572 8286 98,19 1,81 No. 4 4,75 73 8359 99,05 0,95 Pan 80 8439 100 0 Jumlah Modulus Kehalusan : 428,00/100 = 4,28
Sumber : Hasil pengujian 2023

## Gambar 1 Grafik Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar

## 2. Pengujian Analisa Berat Jenis Agregat Kasar
Tabel 2 Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Kasar Pengujian Notasi I II Berat benda uji kering oven (gram) A 3215 3207,3 Berat  benda  uji  jenuh  kering  permukaan  di  udara (gram) B 3247,1 3239,5 Berat benda uji dalam air (gram) C 2051,8 2047,8 Sumber : Hasil pengujian 2023 3. Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Tabel 3 Hasil Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Pengujian Notasi I II Rata - Rata Berat jenis curah kering (S d ) A (B − C) 2,690 2,691 2,691 Berat  jenis  curah  jenuh  kering permukaan (S s ) B (B − C) 2,717 2,718 2,717 Berat jenis semu (S a ) A (A − C) 2,764 2,766 2,765 Penyerapan air (S w ) 𝐵 − 𝐴 ( ) 𝑥 100% 𝐴 0,998 1,004 1,001
Sumber : Hasil pengujian 2023

## ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 10 Diameter Saringan (mm) 1 Pe rs en tas e Lo lo s (%)

## 4. Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar
Tabel 4 Hasil Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar Kondisi : Padat I II Berat tempat + benda uji 23970 23950 Berat tempat 10689 10689 Berat benda uji 13261 13261 Isi tempat 8915 8915 Berat isi benda uji (gr/cc) 1,490 1,487 Berat isi 1,489 Sumber : Hasil pengujian 2023 5. Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Tabel 5 Hasil Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Kondisi : Gembur I II Berat tempat + benda uji 23090 23100 Berat tempat 10689 10689 Berat benda uji 12401 12411 Isi tempat 8915 8915 Berat isi benda uji (gr/cc) 1,391 1,392 Berat isi 1,392 Sumber : Hasil pengujian 2023
Pengujian Bentuk dan Gradasi Agregat Kasar Batu ex Martapura 10 x 20 mm
1. Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar Tabel 6 Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah (%) Nomor Ukuran(mm) Tertahan Lolos Berat Tertahan Kumulatif 1 1/2 inci 37,5 0 0 0 100 1 inci 25 0 0 0 100 3/4 inci 19 172,5 11,49 11,49 88,51 ½ inci 12,5 416,4 27,75 39,24 60,76 3/8 inci 9,5 286,9 19,12 58,36 41,64 No. 4 4,75 282,2 18,8 77,16 22,84 Pan 342,8 22,85 100 0 Jumlah
Sumber : Hasil pengujian 2023
Pe rs en tas e Lo lo s (%)

## Gambar 2 Grafik Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar
2. Pengujian Analisa Berat Jenis Agregat Kasar Tabel 7 Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Kasar Pengujian Notasi I II Berat benda uji kering oven (gram) A 1867,2 1865,4 Berat  benda  uji  jenuh  kering  permukaan  di  udara (gram) B 2000 2000 Berat benda uji dalam air (gram) C 1161,7 1159,7 Sumber : Hasil pengujian 2023 3. Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Tabel 8 Hasil Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Pengujian Notasi I II Rata - Rata Berat jenis curah kering (S d ) A (B − C) 2,23 2,22 2,22 Berat  jenis  curah  jenuh  kering permukaan (S sd ) B (B − C) 2,39 2,38 2,38 Berat jenis semu (S a ) A (A − C) 2,65 2,64 2,64 Penyerapan air (S w ) 𝐵 − 𝐴 ( ) 𝑥 100% 𝐴 7,11 7,22 7,16 Sumber : Hasil pengujian 2023 4. Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar Tabel 9 Hasil Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar Kondisi : Padat Total Satuan Berat tempat + benda uji 18,72 kg Berat tempat 4,52 m3

## ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR
100
90
80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 10 Diameter Saringan (mm) 1
Berat benda uji 14,2 kg Berat isi agregat kering oven 1403,16 kg/m3 Penyerapan 1,29 % Berat isi agregat kering permukaan 1403,34 kg/m3 Sumber : Hasil pengujian 2023 5. Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Tabel 10 Hasil Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Kondisi : Padat Total Satuan Berat tempat + benda uji 17,47 kg Berat tempat 4,52 m3 Berat benda uji 12,95 kg Berat isi agregat kering oven 1279,74 kg/m3 Penyerapan 1,29 % Berat isi agregat kering permukaan 1279,91 kg/m3 Sumber : Hasil pengujian 2023
Pengujian Bentuk dan Gradasi Agregat Kasar Batu ex Martapura 20 x 30 mm
1. Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar Tabel 11 Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah (%) Nomor Ukuran(mm) Tertahan Lolos Berat Tertahan Kumulatif 2 inci 50 0 0 0 100 1 1/2 inci 37,5 135,2 6,76 6,76 93,24 1 inci 25 1673,5 83,62 90,38 9,62 ¾ inci 19 192,3 9,61 99,99 0,1 ½ inci 12,5 0 0 99,99 0 3/8 inci 9,5 0 0 99,99 0 No. 4 4,75 0 0 99,99 0 Pan 0,3 0,01 100 0 Jumlah Modulus Kehalusan : 897,00/100 = 8,97
Sumber : Hasil pengujian 2023

## Gambar 4.3 Grafik Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar
2. Pengujian Analisa Berat Jenis Agregat Kasar Tabel 12 Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Kasar Pengujian Notas i I II Berat benda uji kering oven (gram) A 1969,1 1959,3 Berat  benda  uji  jenuh  kering  permukaan  di  udara (gram) B 2003,5 2004,8 Berat benda uji dalam air (gram) C 1245,6 1234,1 Sumber : Hasil pengujian 2023 3. Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Tabel 13 Hasil Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Pengujian Notasi I II Rata - Rata Berat jenis curah kering (S d ) A (B − C) 2,60 2,54 2,57 Berat  jenis  curah  jenuh  kering permukaan (S s ) B (B − C) 2,64 2,60 2,62 Berat jenis semu (S a ) A (A − C) 2,72 2,7 2,71 Penyerapan air (S w ) � − � ( ) � 100% � 1,75 2,32 2,03 Sumber : Hasil pengujian 2023 4. Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar Tabel 14 Hasil Pengujian Bobot Isi Agregat Kasar Kondisi : Padat Total Satuan Berat tempat + benda uji 20,62 kg

## ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR
100
90
80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 10 Diameter Saringan (mm) 1 Pe rs en tas e Lo lo s (%)

## Pengujian Slump Flow
650 630 610 590 570 550 Kode Benda Uji
Berat tempat 4,52 m3 Berat benda uji 16,1 kg Berat isi agregat kering oven 1590,81 kg/m3 Penyerapan 1,29 % Berat isi agregat kering permukaan 1591,02 kg/m3 Sumber : Hasil pengujian 2023 5. Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Tabel 15 Hasil Pengujian Bobot Gembur Agregat Kasar Kondisi : Padat Total Satuan Berat tempat + benda uji 18,34 kg Berat tempat 4,52 m3 Berat benda uji 13,82 kg Berat isi agregat kering oven 1365,12 kg/m3 Penyerapan 1,29 % Berat isi agregat kering permukaan 1365,3 kg/m3 Sumber : Hasil pengujian 2023
Pengujian Slump Flow Gambar 4 Grafik Hasil Pengujian Slump Flow N ilai Sl u mp Fl o w

## Pengujian V - Funnel
12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 Kode Benda Uji Pengujian L - Box 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8
Pengujian V - Funnel
Gambar 5 Grafik Hasil Pengujian V - Funnel
Pengujian L - Box Gambar 6 Grafik Hasil Pengujian L – Box W ak tu (d et ik ) Kema mp u an M en gal ir (Pas si n g Ab ili ty )

## Grafik Kuat Tekan Beton SCC 28 Hari
42,22 42,2 42,18 42,16 42,14 42,12 42,1 42,08 42,06 42,04 SCC-1/1-28hari SCC-1/2-28hari Kode Benda Uji SCC-2/3-28hari
Pengujian Kuat Tekan Beton SCC Umur 7 Hari

## Gambar 7 Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SCC 7 Hari
Pengujian Kuat Tekan Beton SCC Umur 28 Hari

## Gambar 8 Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SCC 28 Hari

## D.Penutup
Dari  hasil  pengujian  agregat  kasar  didapat  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  spesifikasi SCC  untuk  campuran  beton  segar  dapat  dikatakan  sebagai  beton  SCC  apabila  memenuhi kriteria sebagai berikut  :  a. Filling Ability, yaitu kemampuan beton SCC untuk mengalir dan mengisi seluruh bagian retakan melalui beratnya sendiri. Performa beton segar terhadap daya alir SCC terbaik pada pengujian Slump Flow diperoleh pada variasi SCC-1/2-28hari dan SCC- 2/3-28hari sebesar 610 mm.  b.Segregation  Resistance,  yaitu  kemampuan  beton  SCC  untuk menjaga  tetap  dalam  keadaan  komposisi  yang  homogen  selama  waktu  transportasi  sampai pada pengecoran. Nilai kekentalan SCC terbaik pada pengujian v-funnel yang telah dilakukan diperoleh pada variasi SCC-1/2-7hari sebesar 9,21 detik.  c.Passing  Ability,  yaitu  kemampuan beton  SCC  untuk  mengalir  melalui  cela  –  cela  antar  besi  tulangan  atau  bagian  celah  yang sempit  dari  cetakan  tanpa  terjadi  adanya  segregasi  atau  blocking.  Nilai  SCC  terbaik  pada pengujian L - box yang telah dilakukan diperoleh pada variasi SCC-1/2- 28hari dan SCC-2/3- 28hari sebesar 0,81.    2.Dari  hasil  pengujian  agregat  kasar  didapat  kesimpulan  bahwa  hasil pengujian  kuat  tekan  beton  SCC  umur  7  hari  menggunakan  3  sampel  benda  uji,  dengan
Ku at T ek an B et o n (Mpa)
masing  masing  hasil  yaitu  SCC-1/1-7hari  sebesar  28,41  Mpa,  lalu  SCC-1/2-7hari  sebesar 28,35  dan  SCC-2/3-7hari  28,41.  Dan  SCC-1/1-  28hari  sebesar  42,21,  lalu  SCC-1/2-28hari sebesar 42,16, dan SCC-2/3-28hari sebesar 42,10.

## Daftar Pustaka
(2018). ASTM-C39/C39M-18 , Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens [WWW Document]. URL https://www.astm.org/Standards/C39 (accessed 10.15.22).
(2012). ASTM C 136-06, Metode Uji Untuk Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar.
(1990). SNI 03-1974 , Metode Pengujian Kuat Tekan Beton . Departemen Pekerjaan Umum.
(2000). SNI-15-2094 , Bata Merah Pasangan untuk Dinding . Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
A. M. Korua and B. D. H. Servie O. Dapas, “Kinerja High Strength Self Compacting Concrete Dengan Penambahan Admixture „Beton Mix‟ Terhadap Kuat Tarik Belah,” J. Sipil Statik, vol. 7, no. 10, pp. 1353–1364, 2019.
B. Herbudiman and S. E. Siregar, “Kajian Interval Rasio Air-Powder Beton SelfCompacting Terkait Kinerja Kekuatan dan Flow (009M),” Konf. Nas. Tek. Sipil, vol. 7, pp. 1–8, 2013.
Badan  Standar  Nasional,  Cara  uji  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  halus  (SNI 1970:2008).
Jakarta: SNI, 1970. Badan  Standar  Nasional,  Cara  uji  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  kasar  (SNI1969- 2008).
Jakarta, 2008. Badan  Standardisasi  Nasional,  Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat  Halus dan Kasar (SNI 03-1968-1990). 1990.
Badan Standarisasi Nasional, Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles (SNI 2417:2008). Jakarta, 2008.
Badan Standar Nasional, Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal (SNI 03-2834- 2000). Jakarta, 2000.
Badan  Standar  Nasional,  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji  Silinder (SNI1974- 2011). Jakarta, 2011.
S.  Dwi  et  al.,  “Perilaku  Mekanis  High  Strength  Self  Compacting  Concrete  Dengan Penambahan Admixture „Beton Mix‟ Terhadap Kuat Tarik Lentur,” J. Sipil Statik, vol. 7, no. 11, pp. 1407–1416, 2019, [Online]. Available:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/26062.
S  Nicolaas  and  E.  N.  Slat,  “Pemanfaatan  Beton  Pemadatan  Mandiri  (Self  Compacting Concrete) Sebagai Balok  Struktur Dengan Menggunakan  Agregat  Lokal,” J.  Integr.,  vol. 11, no. 2,
T Mulyono, Teknologi beton. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.